SÉANCE DU l8 JlILLET 192I. l35 



d'abord employée, donne le plus souvent des indications en désaccord avec 

 les résultats constatés dans la pratique. Aussi a-t-on été amené depuis un 

 certain nombre d'années à déterminer la résistance à chaud sous charge, 

 et cette fois les résultats recueillis ont été des plus précieux. 



C'est ainsi en particulier que MM. Le Chalelier et Bogitch ont étudié la 

 manière de se comporter à haute température des briques d'argile, de silice 

 ou autres substances ('), au moyen de petits cubes de i"" de côté, taillés 

 dans les briques et écrasés par une presse à levier. 



Un dispositif du même genre, utilisant des échantillons cylindriques 

 découpés au moyen d'une scie en diamant, a été décrit récemment par 

 K. Endell(-> 



Nous avons cherché à nous affranchir des difficultés de préparation 

 d'éprouvettes taillées suivant des cotes données; l'extrême facilité d'exé- 

 cution que présente à la température ordinaire l'essai de la bille de Brinell 

 suivant les indications de MM. Le Chatelier et Bogitch (^) nous a conduits 

 à réaliser un essai analogue à chaud; toutefois nous avons remplacé la bille, 

 trop difficile à tailler, par un cône, suivant la modification de Ludwick. 



Voici le dispositif que nous avons finalement adopté : 



Le cône à 90" qui doit produire l'empreinte est taillé à lextrémilé d'une baguette 

 de graphite Acheson de 3o""" de diamètre environ, disposée verticalement et articulée 

 avec un levier horizontal. L'échantillon, 1res grossièrement taillé en forme de cylindre 

 à bases planes (les deux faces de la lyrique) repose au milieu du four sui- un support 

 également en graphite. Le four électrique est du modèle imaginé par M. liosenhain, 

 du National Fhysical Laltoratorj : il est constitué par un empilage de rondelles de 

 graphite, taillées en biseau, les deux rondelles extrêmes étant fixées sur deux, pièces 

 fondues en bronze, servant à amener le courant, et refroidies par une circulation d'eau. 

 .\ l'intérieur des rondelles est un tube en alumine, qui assure une meilleure égalisation 

 des températures. Un courant lent (Tazole protège les pièces de graphite contre la 

 combustion, 



La température est lue au moven d'un pvromètre optique Leeds and Northrup avec 

 lequel on vise la surface de l'échantillon par l'ouverture supérieure du four. 



Pour faire un essai, on chauffe progressivement l'appareil, le crayon de charbon 

 étant légèrement soulevé et amené de côté, de façon à permettre la visée facile du 

 pvromètre. Quand la température désirée est atteinte, on la maintient durant un temps 

 convenable (20 ou 3o minutes), puis on fait reposer le cône au centre de l'échantillon 

 et l'on charge le levier d'un poids correspondant à la pression choisie (10''"); on main- 



(') Le Chatelier et Bogitch, Comptes rendus, t. 16i, 1917, p. 761; t. I60, 1917, 

 p. 218 et 488; t. 169, 1919, p. 495. 



{^) K. Endell^ Stahl und Eisen,, 1921, p- 6. 



(^) Le Chatelier et Bogitch, Comptes rendus, t. 166, 19 18, p. 84o. 



